Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42

## PENGARUH BAHAN TAMBAHAN TEXAPON TERHADAP KUAT TEKAN BETON RINGAN
Nurjanah, Ega Dyah Agvantri Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Islam Balitar Jl. Majapahit No. 4 Blitar Jawa Timur
Email : cahayaayu@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan dalam bidang konstruksi yang sangat pesat, diantaranya dalam pembangunan perumahan ,kantor rumah sakit dan sebagainya . Beton sebagai bahan bangunan sudah lama digunakan dan diterapkan secara luas oleh masyarakat  sebab  memiliki  keunggulan  –  keunggulan  dibanding  material  struktur  lainya  yakni  memiliki  kekuatan yang baik, tahan api, tahan terhadap perubahan cuaca, serta relatif mudah dalam pengerjaan.
Penelituan ini dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  subtitusi dengan bahan tambahan  Texafon terhadap  kuat tekan  beton  Metode  yang  di  gunakan  pada  penelitian  ini  yakni  dengan  membuat  beton  ringan  subtitusi  bahan tambahan  texafon  sebesar  0%,  10  %  dan  30  %  dari  berat  pasir  Beton  ringan    yang  sudah  di  curing  selama  7  hari kemudian di uji untuk mendapatkan nilai kuat tekan dari beton ringan. Hasil penelitian menunjukkan nilai kuat tekan subtitusi 0% pada umur 7 hari adalah sebesar 6,2 Mpa, Sedangkan dengan tambahan 10% adalah sebesar 5,21 Mpa dan dengan tambahan 30% adalah sebesar 4,51 Mpa.

## Kata kunci : Beton Ringan, Texafon, Kuat tekan beton

## Abstract
Development in the field of construction is very rapid, including in the construction of housing, hospital offices and so on. Concrete as a building material has long been used and widely applied by the community because it has advantages  -  advantages  over  other  structural  materials  which  have  good  strength,  fire  resistance,  resistance  to weather changes, and are relatively easy in construction.
This  research  was  conducted  to  determine  the  effect  of  substitution  with  Texafone  additives  on  concrete compressive strength. The method used in this study is to make lightweight concrete substitute for texafon additives by 0%, 10% and 30% of the weight of lightweight Concrete sand which has been cured during 7 days later it was tested  to  get  the  compressive  strength  of  lightweight  concrete.  The  results  showed  the  value  of  0%  substitution strength at 7 days is 6.2 Mpa, while an additional 10% is 5.21 Mpa and an additional 30% is 4.51 Mpa.

## Keywords: Lightweight Concrete, Texafo and Concrete Compressive Strength

## Pendahuluan
Pembangunan  dalam  bidang  konstruksi  di  era  modern  menunjukan  perkembangan  yang  sangat  pesat  , keunggulan – keunggulan material struktur yakni memiliki kekuatan yang baik ,tahan api, tahan terhadap perubahan cuaca.  Namun  beton  memiliki  salah  satu  kelemahan  yaitu  berat  jenisnya  cukup  tinggi  sehingga  beban  mati  pada suatu  struktur  menjadi  besar.  oleh  karena  itu  inovasi  teknologi  beton  menjawab  tantangan  dalam  kebutuhan, diantaranya  bersifat  ramah  lingkungan  dan  memiliki  berat  jenis  yang  rendah  (  beton  ringan  ).  beton  ringan  pada umumnya  memiliki berat jenis kurang dari 1900kg/m. Dalam proses pembuatan beton ringan tentunya dibutuhkan material  campuran  yang  memiliki  berat  jenis  rendah.  Salah  satu  bahan  alternatif  yang  dapat  digunakan  adalah Foam/Texapon merupakan salah satu yang memiliki berat jenis rendah. Dengan digunakannya Foam/Texapon pada campurn  beton,  maka  secara  total  berat  beton  akan  menjadi  lebih  ringan  serta  nilai  guna Foam/Texapon akan bertambah,  Namun  hal  ini  akan  berpengaruh  pada  kekuatan  beton  tersebut  seiring  dengan  penambahan Foam/Texapon pada campuran beton. Dengan penambahan  material Foam/Texapon  yang bervariasi pada campurn beton,  di  maksudkan  untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton.  Serta  dapat  menghasilkan  beton  ringan  yang    bisa  di gunakan oleh masyarakat luas sebagai bahan material struktur
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42
Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang bersifat eksperimental terhadap “KARAKTERISTIK  BETON  RINGAN  DENGAN  BAHAN  TAMBAHAN  TEXAPON  TERHADAP  KUAT TEKAN ”

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton  ringan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian eksperimen  di  laboratorium  berupa  pengujian  karakteristik  beton  ringan  dengan  bahan  pengisi Texapon. Waktu penelitian kurang lebih 2 minggu pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2017   Dengan deesain benda uji    terbagi  menjadi  1  bentuk  yaitu  :  Balok  ukuran  15  x  15  x  15  cm3  untuk  pengujian  kuat  tekan.  Dan  Variasi persentase Texapon : 10%, 30%, serta Texapon yang digunakan ± 500 gr Jumlah benda uji yang akan dibuat dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini :
Tabel 1.1  Jumlah benda uji Beton Umur pengujian ( Hari) Jumlah sampel Silinder Balok Beton Normal 7 - 3 Beton Texapon 10% 7 - 3 Beton Texapon 30% 7 - 3 Jumlah 9
Penelitian  ini  mengunakan  metodologi true  experimental  study dimana  dilakukan  analisa  pengukuran  data menggunakan skala rasio SNI yang membandingkan antara satu jenis bahan agregat halus , kemudian diuji terhadap kualitas agregat dan kekuatannya di laboratorium.
Tahapan pelaksanaan eksperimen ini sebagaimana di tunjukkan pada Tabel 1.2 di bawah ini :
Tabel 1.2 Jenis Tahapan Pengujian No. Jenis Tahapan Pengujian Acuan Tahapan Pra Pengujian 1 Pemeriksaan berat satuan/ isi/ volume agregat kasar SNI 03-4804-1998 2 Rongga udara agregat kasar SNI 03-4804-1998 3 Analisa saringan/ gradasi agregat kasar SNI 03-1968-1990 4 Spesifik gravity agregat kasar yaitu berat jenis curah ( bulk ) dan  berat  jenis  semu  ( apparent )  dan  Penyerapan  air
agregat kasar (absorpsi) SNI 1969:2003 5 Kadar air agregat kasar SNI 03-1971-1990 6 Uji keausan agregat dengan mesin Abrasi Los Angeles SNI 2417-2008 7 Uji kekerasan agregat kasar SK SNI Tahapan Pengujian 1 Merancang  campuran  beton  normal  ( mix  design )  dengan mutu beton fc’ 22,5 MPa (K225kg/cm²) SK.SNI.03-2834-2002 2 Tes slump beton SNI 1972:2008 3 Pembuatan dan perawatan benda uji SNI 03-2493-1991 4 Berat isi, volume produksi dan kadar udara beton SNI 1973:2008 5 Kuat tekan beton SNI 03-1974-1990 6 Kuat tarik beton SNI-0324911991
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42
Prosedur pelaksanaan penelitian di tunjukkan pada Gambar 1.1 diagram alir penelitian di bawah ini :
Gambar 1.1  Diagram Alir Tahapan Penelitian
1. Pengujian Kadar Air Agregat
Kadar air agregat =

## …………………………… (1)
dimana : w 3 = berat benda uji semula           (gram)
w 5 = berat benda uji kering oven   (gram)
1. Kadar air yang terkandung didalam agregat yaitu: = 24,24 %
2. Pemeriksaan kadar air minimal dilakukan 2 (dua) kali, kemudian diambil
3. nilai rata- ratanya. Pada penelitian ini diambil 5 (lima) kali pengujian.
2. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42
Berat Jebis curah = 𝐵𝑘 (𝐵+500−𝐵𝑡) …………………………… (2) Berat Jenis kering permukaan jenuh = 500 (𝐵+500−𝐵𝑡) …………………………… (3) Berat Jebis Semu = 𝐵𝑘 (𝐵+5𝑘−𝐵𝑡) …………………………… (4) Berat Jebis curah = (500=𝐵𝑘) 𝐵𝑘 x 100% …………………………… (5) Dimana : B k = berat benda uji kering oven (gr). B = berat piknometer berisi air (gr). B t = berat piknometer berisi benda uji dan air (gr). 500 = berat benda uji dalam keadaan ssd (gr) 3. Pengujian Bobot Dan Berat Isi Agregat Berat isi agregat = gr/cc % …………………………… (6)
Dimana : W 4 = berat material yang diuji (gr) V = isi wadah (cc)
4. H ubungan  antara  modulus  halus  agregat  kasar,  agregat  halus  dan  agregat  campuran  (kasar  dan  halus)  dapat dinyatakan pada Persamaan 7 sebagai berikut :
% 100 ) ( ) (  − − = P C C K
W ...............................................................  (7)
Dimana:
W    = Persentase berat agregat halus (pasir) terhadap berat agregat kasar (kerikil/batu pecah). K = Modulus halus butir agregat kasar.
P      = Modulus halus butir agregat halus. C = Modulus halus butir agregat campuran.
5. kuat tekan beton dihitung dengan rumus :
) /
( 2 cm kg A P f ci = …………………..…………...(8)
Dimana : f ci = Kuat tekan beton (kg/cm 2 )
A  = Luas penampang benda uji yang mengalami tekanan P  = Beban yang bekerja (kg)

## Hasil dan Pembahasan
1. Hasil pemeriksaan Kadar air agregat halus yang berasal dari daerah lumajang di tunjukkan pada Tabel 1.3 di bawah ini
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42
Tabel 1.3. kadar air agregat halus (pasir) yang berasal dari lumajang
Dari Tabel 3 di atas dapat kita ketahui bahwa : Kadar air yang terkandung didalam agregat yaitu: = 24,24 % , Pemeriksaan kadar air minimal dilakukan 2 (dua) kali, kemudian diambil nilai rata- ratanya. Pada penelitian ini diambil 5 (lima) kali pengujian.
2. Hasil pemeriksaan Gradasi agregat Halus di tunjukkan pada Tabel 1.4 di bawah ini :
Tabel 1.4 analisa saringan agregat halus (pasir lumajang)
Lubang Saringan Pasir Tertinggal %Kumulatif No Mm Gram % Tertinggal Lolos 3" 76,2 - - - - 2.5" 63,5 - - - - 2" 50,8 - - - - 1.5" 38,1 - - - - 1" 25,4 - - - - 3/4" 19,1 - - - - 1/2" 12,7 - - - - 3/8" 9,5 - - - 100 4 4,76 0 0,000 0,000 100,000 8 2,38 146,10 13,452 13,452 86,548 16 1,19 120,5 11,095 24,547 75,453 30 0,59 450,7 41,497 66,044 33,956 50 0,297 200 18,415 84,458 15,542 100 0,149 153,6 14,142 98,600 1,400 200 0,075 15,2 1,400 100,000 0,000 Pan 5 0,460 - - Σ = 1086,1 100 287,101
P emeriksaan gradasi agregat halus seperti pada Tabel 1.4 di atas menunjukkan pada saringan no 4 (4,76mm) agregat halus lolos semua, pada saringan no 8 (2,38mm) tertinggal seberat 146,10 gr sebanyak 13,452%, pada saringan no 16 (1,19mm) berat tertinggal sebesar 120,5 gr sebanyak 11,095%, untuk saringan no 30 (0,59mm) berat tertinggal sebesar 450,7 gr sebanyak 41,497%, untuk saringan no 50 (0,297mm) tertinggal sebesar 200 gr sebanyak 18,415%, untuk saringan no 100 (0,149mm) berat tertinggal 153,6 gr sebanyak 14,142%, untuk saringan no 200
I II III IV V Berat cawan W 1 (gr) 3.2 3.2 3.2 3.4 3.2 Berat cawan + benda uji W 2 (gr) 32.0 32.8 27.2 29.8 20.6 Berat benda uji W 3 = W 2 -W 1 (gr) 28.8 29.6 24 26.4 17.4 Berat cwn + BU krng oven W 4 (gr) 32.0 32.8 27.2 29.6 20.6 Berat benda uji kering oven W 5 = W 4 -W 1 (gr) 28.8
29.6 24
26.2 17.4 (%) Kadar air rata- rata 24.24 Pemeriksaan San Benda uji Kadar air =
(%) 27.8
28.6 23 25.4 16.4
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42
(0,075mm) berat tertinggal sebesar 15,2 gr sebanyak 1,4%, untuk pan berat tertinggal sebesar 5 gr sebanyak 0,46%. Juga bisa dilihat persentase berat yang tertinggal yaitu untuk persentase komulatif tertinggal dan persentase komulatif lolos.
Sedangkan untuk menbgetahui kondisi garis lengkung ayakan pasir dapat di lihat pada Gambar 1.2 di bawah ini :
Gambar 2. Lengkung ayakan pasir zona 1
2. Dilihat dari Gambar 1.2 di atas: bahwa :
➢ Modulus kehalusan untuk agregat halus :
Modulus kehalusan agregat = 2,87.  suda memenuhi standart MHB agregat halu yaitu 1,5 – 3,8. ((Teknologi beton, Ir. Tri Mulyono, MT)hal. 99.
➢ Dari  grafik  maka  pasir  dari  lumajang  kabupaten  malang,  masuk  zona  1  (pasir kasar)
Hasil  pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  Agregat  Halus  pasir  Lumajang  di tunjukkan pada Tabel 1.5 di bawah ini :
Tabel 1.5 Hasil Uji Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Halus pasir  Lumajang
NOMOR CONTOH A Berat benda uji kering permukaan jenuh 500 (gr) 500 Berat benda uji kering oven Bk (gr) 493,1 Berat benda uji dalam air B (gr) 666,7 Berat piknometer + benda uji (ssd) + air (pd suhu kamar) Bt (gr) 983,1
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42
( Lanjutan ) Tabel 1.5 Hasil Uji Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Halus pasir  Lumajang
NOMOR CONTOH B Berat Jenis Curah Bk/(B+500-Bt) 2,686 (Bulk Spesific Grafity) Berat Jenis Kering Permukaan Jenuh 500/(B+500-Bt) 2,723 (Bulk Spesific Grafity Saturated Surface Dry) Berat Jenis Semu Bk/(B+Bk-Bt) 2,791 Apparent Spesific Gravity) Penyerapan (%) (500- Bk)/Bkx100% 1,399
(Absorption)
3. Pengujian Bobot Dan Berat Isi Agregat Halus dapat di lihat pada Tabel 1.6 berikut :
Tabel 1.6. hasil uji bobot /berat isi agregat halus (Pasir Lumajang)
4. Pengujian Kadar Air Agregat kasar dapat di lihat pada Tabel 1.7 berikut : I II III
IV V Berat cawan W 1 (gr) 3,2 3,4 3,4 3,4 3,8 Berat cawan + benda uji W 2 (gr) 69,6 57 64,4 51,6 59,6 Berat benda uji W 3 = W 2 -W 1 (gr) 66,4 53,6 61 48,2 55,8
Berat cwn + BU krng oven W 4 (gr)
68,8 55,4 62,2 50,6 58
Berat benda
uji kering oven W 5 = W 4 -W 1 (gr) 65,6 52
58,8 47,2 54,2 (%) Kadar air rata- rata 0.0262 Pemeriksaan Satuan Benda uji Kadar air = (%)
0,0122 0,0308 0,0374 0,0212 0,0295
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42
Tabel 1.7 Kadar Air Agregat kasar yang berasal dari batu kali atau batu gunung
❖ Kadar air yang terkandung didalam agregat yaitu
0.0262  Pemeriksaan  kadar  air  minimal  dilakukan  5  (dua)  kali,  kemudian  diambil  nilai  rata- ratanya. Pada penelitian ini diambil 5 (lima) kali pengujian.
5. Analisa Saringan Agregat Kasar dapat di lihat pada Tabel 1.8 berikut :
Tabel 1.8 Tabel analisa saringan agregat kasar Lubang Saringan Pasir Tertinggal %Kumulatif No Mm Gram % Tertinggal Lolos 3" 76,2 - - - 100 2.5" 63,5 - - - 100 2" 50,8 - - - 100 1.5" 38,1 - - - 100 1" 25,4 1100 9,02 9,02 90,98 0.75" 19,1 3600 29,51 38,52 61,48 0.5" 12,7 5650 46,31 84,84 15,16 0.375" 9,5 1150 9,43 94,26 5,74 4 4,76 400 3,28 97,54 2,46 8 2,38 300 2,46 100,00 - 16 1,19 - - 100,00 - 20 0,85 - - 100,00 - 50 0,297 - - 100,00 - 100 0,149 - - 100,00 - 200 0,075 - - 100,00 - Pan - - 0,00 - Σ = 12200 100,0 815,16
I II III IV V Berat cawan W 1 (gr) 3,2 3,4 3,4 3,4 3,8 Berat cawan + benda uji W 2 (gr) 69,6 57 64,4 51,6 59,6 Berat benda uji W 3 = W 2 -W 1 (gr) 66,4 53,6 61 48,2 55,8 Berat cwn + BU krng oven W 4 (gr) 68,8 55,4 62,2 50,6 58 Berat benda uji kering oven
W 5 = W 4 -W 1 (gr)
65,6 52
58,8 47,2 54,2 (%) 0,0212 0,0295
Kadar air rata- rata 0.0262 Pemeriksaan Satuan Benda uji Kadar air = (%)
0,0122 0,0308 0,0374
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42
P emeriksaan gradasi agregat kasar seperti pada Tabel 1.8 di atas menunjukkan pada saringan no 1 (25,4mm) agregat kasar tertinggal seberat 1100 gr sebanyak 9,02%, pada saringan no 0.75 (19,1mm) tertinggal seberat 3600 gr sebanyak 29,51%, pada saringan no 0.5 (12.7mm) berat tertinggal sebesar 5650 gr sebanyak 46,31%, untuk saringan no 0.375 (9,5 mm) berat tertinggal sebesar 1150 gr sebanyak 9,43%, untuk saringan no 4 (4,76mm) tertinggal sebesar 400 gr sebanyak 3,28%, untuk saringan no 8 (2,38mm) berat tertinggal 300 gr sebanyak 2,46. Juga bisa dilihat persentase berat yang tertinggal yaitu untuk persentase komulatif tertinggal dan persentase komulatif lolos.
Sedangkan  untuk  menbgetahui  kondisi  garis  lengkung  ayakan  Agregat  Kasar  dapat  di  lihat  pada  Gambar  1.3  di bawah ini
Gambar 3. grafik lengkung agregat kasar
1. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat kasar dapat di lihat padaa Tabel 1.9 berikut :
Tabel 1.9. Tabel pengujian berat jenis dan penyerapan ageregat kasar
A Berat benda uji kering permukaan jenuh Bj (gr) 5096 Berat benda uji kering oven Bk  (gr) 4940 Berat benda uji dalam air Ba  (gr) 3033
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42
(Lanjutan )Tabel 1.9. Tabel pengujian berat jenis dan penyerapan ageregat kasar
Nomor Contoh B Berat Jenis Curah Bk/(Bj-Ba) 2,395 (Bulk Spesific Grafity) Berat Jenis Kering Permukaan Jenuh Bj/(Bj-Ba) 2,470 (Bulk Spesific Grafity Saturated Surface Dry) Berat Jenis Semu Bk/(Bk-Ba) 2,590 Apparent Spesific Gravity) Penyerapan (%) (Bj-Bk)/Bkx100% 3,158 (Absorption)
Catatan:  Pemeriksaan dan penyerapan agregat halus,dilakukan minimal 2 kali, kemudian di ambil rata- ratanya
2. Analisa Dan Perhitungan Mix Design
Berdasar SNI-03-2834-2002. Untuk membuat 1 m³ beton mutu fc’ 22,5 MPa (K225), FAS: 0,52, slump (30- 60) cm dan kebutuhan untuk bahan bisa dilihat pada tabel bisa di lihat pada Tabel 1.20 berikut : :
NO URAIAN 1 Kuat tekan yang disyaratkan (2 HR, 5%) 19 Mpa 2 Deviasi standar 3 Nilai Tambah (Margin) 7 Mpa 4 Kuat tekan rata2 yg ditargetkan 26 Mpa 5 Jenis Semen Jenis Agregat Kasar Jenis Agregat Halus 7 Faktor Air semen Bebas 8 Faktor air semen Maksimum 9 Slump 10 Ukuran Agregat Maksimum 11 Kadar Air Bebas 185,000 kg/m3 12 Jumlah semen 500,000  kg/m3 13 Jumlah Semen Maksimum 14 Jumlah Semen Minimum 15 FAS yg disesuaikan 16 Susunan besar butir agregat halus 17 Persen agregat halus 18 Berat Jenis Relatif Agregat Gabungan (SSD) 2,571  kg/m3 19 Berat isi beton 2350 kg/m3 20 Kadar agregat gabungan 1665,000  kg/m3 21 Kadar agregat halus 666,000  kg/m3 22 Kadar agregat kasar 999,000  kg/m3 Semen Air Ag. Halus Ag. Kasar ( kg ) ( kg/lt ) ( kg ) ( kg ) 500,00 185,000 666,000 999,000 5,57 2,06 7,42 11,13 500,00 171,41 701,226 977,360 5,57 1,91 7,81 Tahu beton 1,00 0,37 1,33 2,00
1,00
0,34 1,40 0,00
275 kg/m3 40% Tiap campuran uji 0,053 m3 - Grafik 3 - 6
Zona 1
Proporsi (Aktual)
Proporsi (Teoritis) (1/3)
Tiap m3 dg ketelitian 5kg (Aktual) Tiap campuran uji 0,053 m3 Grafik 16 Banyaknya Bahan

## FORMULIR PERANCANGAN CAMPURAN BETON NORMAL
TABEL / GRAFIK
NILAI Ditetapkan (K=1,64) 1,64*(2)
Diketahui - Normal (Tipe I) 60 - 180 mm Grafik 1/2 0,37 Tiap m3 dg ketelitian 5kg (Teoritis)
Tabel 6 / Langkah 5
(11) : (8) Ditetapkan 40 mm Tabel 3 Batu pecah Ditetapkan 0,6 Pasir - Grafik 13 - 15 (1) + (3) - (19) - (11) - (12) (Teoritis) (20) - (21) (17) * (20) Diketahui 6 Ditetapkan Ditetapkan Ditetapkan Ditetapkan/ Tabel 6 Ditetapkan / Tabel 3
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42
Tabel 1.10 mix desain
3. Pemeriksaan kuat tekan beton dapat di lihat pada Tabel 1.11 berikut :
Tabel 1.11 Hasil uji kuat tekan
Dari Gambar 1.4 berikut menunjukkan bahwa penambahan volume ( texapon ) akan menurunkan kuat tekan beton secara signifikan  yang disebabkan bobot ( texapon ) yang sangat ringan, sehingga ( texapon ) dianggap sebagai rongga udara pada beton
Gambar 1.4. Hasil persentase dari kuat tekan
No Jenis Beton Pasir (kg) Kerikil (kg) Semen (kg) Air (ltr) Texapon (gr) 1.a 2,91 4,06 1,41 0,66 _ b Beton Normal 2,91 4,06 1,41 0,66 _ c 2,91 4,06 1,41 0,66 _ 2.a 7,87 4,06 1,41 0,66 100 b beton campuran texapon 10% 7,87 4,06 1,41 0,66 100 c 7,87 4,06 1,41 0,66 100 3.a 5,53 4,06 1,41 0,66 300 b beton campuran texapon 30% 5,53 4,06 1,41 0,66 300 c 5,53 4,06 1,41 0,66 300
No Jenis Beton Berat (kg) Tinggi(mm) P maxs (km) Kuat tekan(Mpa) Kuat tekan rata-rata(Mpa) 6,82 15 95,5 6,52 1 Beton normal 6,94 15 90,4 6,16 6,2 7,06 15 86,7 5,92 5,47 15 76,7 5,23 2 Beton campuran texapon 10% 5,99 15 78,8 5,38 5,21 5,38 15 73,7 5,03 5,14 15 67,9 4,63 3 Beton campuran texapon 30% 4,29 15 65,6 4,47 4,51 5,12 15 65 4,43
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah dan Ega Dyah Agvantri. 2019. Pegaruh bahan tambahan texafon terhadap kuat tekan beton ringan. Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 31-42

## Kesimpulan :
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kuat  tekan  beton  dipengaruhi  oleh  besarnya  volume  ( texapon )  dalam  campuran  beton.  Dimana  semakin  besar volume ( texapon ) maka semakin rendah kuat tekan yang dihasilkan. Nilai kuat tekan dengan volume ( texapon ) 0%, 10%, 30%, dan  rata-rata pada umur 7 hari berturut-turut adalah 6,2 MPa, 5,21 Mpa, 4,51 Mpa.
2. Didapatkan    penurunan  antara  beton  normal  dan  beton  campuran  texapon  10%  sebesar  13%  ,  Sedangkan penurunan beton normal dan campuran texapon 30 % sebesar 20 %. T erkait  dengan  penelitian  ini,  disarankan  perlunya  penelitian  lebih  lanjut  pada  beton  ringan  ( texapon )  untuk meningkatkan  sifat  mekanik  beton  yaitu  kuat  tekan,  kuat  tarik  belah,  serta  kuat  lentur.  Dan  disarankan  penelitian lebih lanjut untuk metode pemadatan campuran beton ringan ( texapon ) agar  padat saat digetarkan, ( texapon ) tidak naik ke permukaan, sehingga campuran bisa lebih merata dan terikat sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA
Lis Ayu Widari, Fasdarsyah,Iva Debrina, Mart 2015, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Malikussaleh, Pengaruh Penggunaan Abu Serbuk Kayu Terhadap Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Pada Paving Block
Hunggurami ,Elia, Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana, Wilhelmus Bunganaen, Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana, Richardo Yeskial Muskanan, Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana, 2014.
Mustain, 2006 diakses di https://harpimandala.files.wordpress.com/2013/11/teknik-sipil_abu-layang.pdf, pada tanggal 30 oktober 2017
Eka Wahyudianto, B., Muhammad Ujianto, S. T., & Yenny Nurchasanah, S. T. (2016). Tinjauan Kuat Tekan dan Kuat Lentur Dinding Pasangan Batu Bata Dengan Perkuatan Diagonal Tulangan Baja (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
SUSANTO, H., Fepy, S., & Agustin, G. PENGARUH PENGGANTIAN SEBAGIAN SEMEN DENGAN ABU SEKAM PADI YANG DIAMBIL DARI TEMPAT BERBEDA TERHADAP KUAT TEKAN BETON (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu).
Agususilo, D. (2007). Kuat lekat dan panjang penyaluran baja polos pada beton ringan dengan berbagai variasi kait (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret Surakarta).
Anugraha, R. B., & Mustaza, S. (2010). Beton ringan dari campuran Styrofoam dan serbuk gergaji dengan semen Portland 250, 300 dan 350 kg/m3. Jurnal Aplikasi Teknik Sipil , 8 (2), 57-66.